r .0 ) 



» La proportion de i 'oxyde de carbone augmente donc à mesure que l'o- 

 pération avance; mais il y a un terme où la couche de charbon devenant 

 moins épaisse, la proportion de ce même oxyde décroît pendant que celle de 

 l'acide carbonique augmente. L'hydrogène va eu décroissant, parce que le 

 charbon qui va se brûler eu a été, en partie, dépouillé par la distillation qu'il 

 a subie dans la région supérieure. I^es analyses suivantes jirouvent ce que 

 nous disons : 



Puisés I heure après le com- Après 1 heure 10 minutes, 



menccment de l'affinage. 



Acide carbonique 'o>'4 13,86 



Oxyde de carbone i6,o6 11,88 



Hydrogène 2,34 2,5i 



Azote 7i)46 72,75 



L'acide carbonique se change donc en oxyde de carbone dans la région su- 

 péi'ieure, et le charbon perd son hydrogène par la chaleur de plus en plus 

 élevée à laquelle il est exposé, jusqu'au moment où, parvenu dans la région 

 moyenne, il est réduit en acide carbonique par l'oxygène atmosphérique. 



» Telles sont les actions qui se passent dans la première période de l'affi- 

 nage; parlons de celles qui s'accomplissent durant la seconde. 



» Seconile période. — Pendant la seconde période, il n'y a plus dans la 

 torge que la fonte et ime petite quantité de charbon dont on maintient la 

 proporlion en en ajoutant à mesure qu'il s'en consume ; il se produit nne 

 gerbe brillante dans laquelle M. Ebelmen a puisé des gaz à quatre époques 

 différentes (a, b, c,fl). 



•I (a) La seconde période s'ouvre par l'opération du dessorringe, qui con- 

 siste à soulever la fonte eu partie affinée, afin d'en séparer les sornes ou 

 scories riches. 



» {b] Après le dessornage, la fonte à l'état pâteux, en partie affinée, est 

 présentée au vent des tuyères; la forge ne présente plus alors qu'une région 

 moyenne et une région inférieure; la fonte s'affaisse et descend au-dessous du 

 niveau des tuyères. Dans quelques usines on ajoute, à cette époque, 1 5 kilo- 

 grammes de rognures de tôle, représentant environ ^ de la quantité de fer 

 qui sera produite. 



» (c) La fonte, ou, comme on dit, la pièce, repose à demi plongée dan,s 

 un bain de scories riches; le forgeron en soulève légèrement les diverses par- 

 ties, afin de faiie circuler l'air à l'entour aussitôt qu'il s'est assuré que l'affi- 

 nage est opéré. 



" [d) Il réunit toutes les parties de fer en une seule masse , c'est la loupe. 



